— 419 — 
en zwavel: dit was vroeger bepaald voor de gebruikte hoeveelheden 
op 0.0037 gr. Na gloeijing bedroeg de bekomene hoeveelheid 
ijzer- en bismuthoxijde 0.0147 gr., dus 0.0110 er. bismuthoxij- 
de, de vroeger ontdekte sporen van ijzer buiten rekening laten- 
de, of 0.590/9, of 0.530/g bismuth-metaal of 0.6280/g sulfure- 
tum bismuthi. 
Deze kristallen zijn dus te zamengesteld uit 
Zwavellood. 98.830/9. 
Zwavelantimonium. 0.440/0. 
Zwavelbismuth. 0.6280/0. 
Zwavelzilver. 0.1350/9. (uit proef 1 berekend). 
100.088. 
Of wel 
Metallisch lood 85,080/9 met 18.750/9. zwavel. 
# antimonium 0.92 n.. 0,12, 
4 bismuth 0.58 / 0.098. 
Á zilver 0.12 „ 0.015. 
Zwavel 18.988. _ _18.983°/ 
100.033. 
XIV. Bij eene tweede proef werden 1.1264 gr. kristallen 
(op het oog zuivere) van eene andere zijde van het konglome- 
raat eerst met verdund salpeterzuur daarna met zoutzuur ge- 
kookt, het chloorlood in kokend water opgelost, en de beide 
vloeistoffen daarop met zwavelzuur geprecipiteerd, en de sulfas 
plumbi als vroeger behandeld en van den sulfas bismuthi 
gescheiden. 
Er bleven bij deze bewerking 0.0064 gr. onopgelost, die van 
de primitief gebruikte hoeveelheid afgetrokken moeten worden, 
Na gloeijing woog de bekomen hoeveelheid sulfas plumbi 
18728 gr., waarin 0.9374 gr. metallisch lood, met zwavel ver- 
bonden 1.0881 gr. sulfuretum plumbi voorstellende. 
Dus bevatten deze kristallen 88.70°/ metallisch lood, of 
96.17°/, zwavellood, en de kristallen gemiddeld uit twee proe- 
ven 97.5°/,, de ertsklomp 90.2°/, zwavellood, d. 1. 78°/, 
ruim lood. 
